( 45 ) 

 » Cette formule est celle que M. Tschermak a donnée pour la muscovite 

 ou mica blanc. 



» Le yeou-ko est donc composé de : 



Quartz 52,9 



Muscovite ou mica lilanc 3i ,3 



Feldspath sodique 1 3 , 4 



Carlionate de cliaux 2,0 



Silice hydratée 1,0 



100,6 



tandis que la pegmatite du Limousin, d'après la dernière analyse que j'en 

 ai faite par un traitement à l'acide sulfurique, est composée de : 



Quartz 23 , 87 



Feldspath , 72,83 



Matières solubles dans SO'IP 3,3o 



» On conçoit que des matières premières aussi dissemblables puissent, 

 même à composition centésimale égale, donner des porcelaines de qualités 

 très différentes, ce qui est le cas des porcelaines de Chine comparées à 

 celles d'Europe. 



» La présence de la muscovite dans le yeou-ko n'est pas un fait isolé : 

 toutes les roches de Chine que j'ai analysées en contiennent des quantités 

 notables; ainsi, dans des petun-tsé de différentes provenances, j'ai trouvé 

 les quantités suivantes de matière altérable par l'acide sulfurique : 



Pelun (le 



Cheo-Ivi. Vu-Ivan. Ki-Men. Sang-Pao-Pong. 



Muscovite pour 100 4o,6 37,3 3 1,1 18,6 



» Désireux de confirmer les résultats de mes analyses par un examen 

 microscopique, j'ai eu recours à l'obligeance et à la haute science de 

 M. Friedel et de M. Fouqué; ils ont bien voulu m'aider de leurs lumières, 

 et ils ont reconnu le mica blanc dans les échantillons où j'en avais, par 

 l'analyse, déterminé la présence. 



» Bien que les kaolins de Chine, de belle qualité, aient la même compo- 

 sition que ceux d'Europe, comme les petun-tsé, les yeou-ko, les hoa-ché, 

 qui tous contiennent du mica blanc, entrent dans la composition des pâtes 

 chinoises, il en résulte que la pâte à porcelaine chinoise arrive à ren- 

 fermer souvent près de 20 pour 100 de mica blanc, portion assez impor- 

 tante pour avoir une influence profonde sur les propriétés de la porcelaine 

 ainsi composée. » 



